54 Verhandlungen. Nr. & 
ein unverwittertes Stück genommen. Dieselbe ergab folgendes 
Resultat: 
In C1 H lösliche Bestandtheile In C1.H unlösliehe Bestand- 
in®Eroc.- theile in Proe.: 
OR ILL AR 0:292 0.372 
Nas orlh ir DU.) Forash 0:147 
Or HRIRL 3ERSGB08 0:215 R: 
CIE ET 120380 0'130 
Fe, 0; { j 
Al 0, 2:035 3:016 
Oder: 220.008 9:495 
SON re 0 264 Zusammen 13'305 
GH: 23454. hB8 7 
Bla Media 0:090 
Zusammen 84'439 
In Cl H löslich in Proc. . 84'439 
In Cl! H unlöslich in Proc. 13'305 
Glühverlust *) in Proc. . . 1'537 
Zusammen 99'281 
II. Der glasige Kalkstein ist ziemlich stark verbreitet. Derselbe 
ist dicht, hat einen Glasglanz und besitzt kleine fast mikroskopisch- 
feine Glimmerbläschen und rundliche farblose Quarzkörnchen einge- 
schlossen. Das specifische Gewicht bei 17° C. beträgt 2643. 
Die chemische Analyse ergab: 
In C1 H lösliche Bestandtheile In C1H unlösliche Bestand- 
in Proc.: theile in Proc. 
Ka On. ri er 0 0'288 
INas0rnae. ums SA-TO 0294 
Manns 0208 0'356 
ED. REN REAALSEH: 0374 
Fe, 0; 3 3 
Abe) hi 3:520 6:337 
I, LEE N RD 11'364 
BO AR RASSE Zusammen 19'013 
ION NE EN ROOT 
NOS Ne 
Zusammen 79'689 
In ©2 H löslicher Theil in Proc. . 79'689 
In 02 H unlöslicher Theil in Proc . 19013 
Glühwerlust: in: Proei“.. U mie Rn N)83215 3 
Zusammen 100°854 
‘II. Der grauweisse sandige Kalkstein ist dicht und enthält 
viele Versteinerungen. Wir unterscheiden von ihm mehrere Varietäten: 
a) Einen an Kohlensäure reichen Kalkstein, aus welchem meist 
Kalk gebrannt wird. 
b) Einen thonigen Kalkstein. Dieser bildet den Uebergang zum 
Thonsandstein (Mergel). 
!) Glühverlust bedeutet in allen Fällen: Wasser und organische Substanz. 
